Niigata Dent. J. 50（2）：1 － 8,2020

39

－総説－
歯髄保存療法への MTA の応用と歯髄創傷治癒・修復象牙質形成機構
吉羽邦彦
新潟大学大学院医歯学総合研究科

口腔生命福祉学講座

口腔保健学分野

Application of MTA for vital pulp therapy and mechanism of pulp wound healing
and reparative dentinogenesis
Kunihiko Yoshiba
Division of Oral Science for Health Promotion, Department of Oral Health and Welfare, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
令和２年 10 月２日受付

令和２年 10 月 23 日受理

キーワード：歯髄，歯髄保存療法，MTA (Mineral Trioxide Aggregate)，創傷治癒，修復象牙質

歯髄保存療法に関連する近年の動向として，１）ステッ【は じ め に】プワイズエキスカベーション（段階的う蝕除去：暫間的間接覆髄法）の応用，２）ケイ酸カルシウム系セメント

超高齢社会を迎え，健康長寿社会の実現のために口腔（Mineral Trioxide Aggregate: MTA）の開発，３）接機能の維持，特に歯の保存と咬合機能の維持が益々重要

着性材料の性能向上，さらに４）Minimal Interventionとなっている。永久歯の抜歯の主な原因は「歯周病」とDentistry の概念の浸透，が挙げられる。

「う蝕」であるが，近年「破折」の割合が増加している。

ス テ ッ プ ワ イ ズ エ キ ス カ ベ ー シ ョ ン（stepwise8020 推進財団による「第２回永久歯の抜歯原因調査excavation）は，露髄の可能性の高い深在性う蝕症例に報告書」（2018 年）1） によると，抜歯の主原因は歯周病

対して段階的にう蝕除去を行うことにより露髄を避けよ（37.1%），次いで，う蝕（29.2%），破折（17.8%）となっうとする処置法で，歯髄保存療法の「暫間的間接覆髄法ており，2005 年の前回調査に比べ，う蝕と歯周病の割（いわゆる IPC 法）」である。本邦では，平成 20 年度の合がやや減少し，破折が増加している。歯髄の状態は，診療報酬改定時に，新規医療技術として「非侵襲性歯髄最多が「無髄・根充あり」の 46.5%，次いで「有髄」の覆罩（AIPC）」の項目で保険収載され，平成 22 年度に「歯36.0%，「無髄・根充なし」の 16.2% の割合であった。

髄温存療法」と名称変更されている。露髄の可能性の高抜去歯の状態の割合では，冠が 37.0% と最も多く，次いい深在性う蝕への対応として，「う蝕治療ガイドラインで，う蝕（34.1%），健全（18.6%）の順であった。これ（2015）」においてもその応用が推奨されている 3）。歯髄らの結果から失活歯，特に根管治療後，補綴処置された温存療法を行うことによって露髄を少なくすることが可歯の破折による抜歯が増加傾向にあると推察される。

能となり，また露髄をきたさずに行われたう蝕の完全除

実際，メインテナンス中の患者で，歯や歯根の破折に去と同様に健全状態を保つことが示されている。

より抜歯を余儀なくされる症例をしばしば経験する。こまた直接覆髄材として現在まで水酸化カルシウム製剤

うしたう蝕や歯周病がコントロールされている環境下でが使用されているが，近年開発されたケイ酸カルシウムは，破折による抜歯が増加し，失活歯が歯の喪失のリス系セメント（MTA）の応用により，直接覆髄処置後のクとなること，さらに失活歯が口腔内に多いほど歯を失臨床成績の向上が期待されている 4, 5）
（後述）。

2）

うリスクが高まることが示されている 。発症した多く歯髄保存療法の成功を左右する因子として，術後の辺が抜歯の適応となる垂直性歯根破折は失活歯，特に根管縁漏洩による再感染のコントロールが挙げられる。近年充填歯に多発しており，歯根破折の防止のためにも歯髄の接着性材料，特に接着システムの性能の向上と操作性の保護・保存が重要と考えられている。歯の外傷によるに優れるフロアブルコンポジットレジンの開発により，露髄ばかりでなく，露髄の可能性の高い深在性う蝕，あ処置後の封鎖がより確実となり，漏洩による二次感染のるいはう蝕の除去に伴い露髄した場合でも，適切な処置防止に大きく貢献している。さらに，Minimal Interventionにより歯髄の保存が可能である。

Dentistry の概念の浸透により，歯質・歯髄を保存しよ－1－

新潟歯学会誌

4050（2）：2020

ProRoot MTA の欠点として，その操作性，硬化時間，うとするアプローチが以前より増してなされるようにさらに歯質の変色などが問題となっている。添加剤によなったと考えられる。
このような歯髄保存療法は Vital pulp therapy（VPT）

る稠度や硬化時間の調整，プレミックスタイプ（ペースとして世界的にも注目されている。最近，ヨーロッパ歯トあるいはパテ），あるいはレジン成分の添加等により内療法学会（European Society of Endodontology: ESE）

操作性や硬化時間の改善が試みられている。また変色の6）している原因の一つとされる造影材の酸化ビスマスを酸化ジルコことからもその注目度の高さが窺える。とりわけ MTAニウムなどに変更するなどの対策がなされた製品など，応用による臨床成績の向上がその背景の一つであること多様な製品が市販されている。

が VPT に関するポジションペーパーを発表は疑いない。

【覆髄材としての MTA の生物学的特性】

本稿では，MTA の覆髄材としての生物学的特性，および直接覆髄後の創傷治癒・修復象牙質形成機構について，著者らの最近の知見を交えながら概説する。

本材は，その良好な封鎖性，抗菌性，生体適合性，さらに硬組織誘導能を有することから直接覆髄・断髄，逆【ケイ酸カルシウム系セメント（MTA）】

根管充填，穿孔封鎖，アペキシフィケーションなど様々な用途に臨床応用されている 4, 5, 8）。
現在まで覆髄材のゴー

Mineral trioxide aggregate（MTA） は 1990 年 台 初頭に米国で開発された歯内治療用材料

7）で，ProRoot

ルドスタンダードとして使用されている水酸化カルシウム製剤に代わる生体機能性材料として注目されている。

MTA（Dentsply Tulsa Dental）として製品化された。

ヒト歯髄の直接覆髄後の組織学的評価においても，諸外国では 1998 年以降様々な臨床応用が認められてい

MTA が水酸化カルシウム製剤と同等かそれ以上の修復るが，本邦では「歯科用覆髄材料」として薬事承認され，象牙質形成頻度を示すことが報告されている 4, 5）。また，2007 年４月より販売されている。

う蝕処置に伴う露髄に対する直接覆髄処置における

ProRoot MTA は粉末と滅菌水で構成されており，両ProRoot MTA と水酸化カルシウム製剤との比較では者を練和して使用する水硬性セメントである。MTA のMTA の成功率が有意に高いこと 9, 10），また最近のラン主要な構成成分は，工業用セメントとして汎用されるポダム化比較試験においても，ProRoot MTA が有意に良ルトランドセメントと同様，ケイ酸二カルシウム（2CaO・好な成績を示すことが示されている 11-13）。

SiO2），ケイ酸三カルシウム（3CaO・SiO2），アルミン水酸化カルシウムと同様，ProRoot MTA もその強ア酸三カルシウム（3CaO・Al2O3）などの無機質酸化物でルカリ性により様々な細菌や真菌に対して抗菌効果を示あり，これに石膏および造影材として酸化ビスマスが添す 5, 14）。一方，MTA Angelus や TheraCal LC などの各加されている。本材の硬化反応の主体はこれら無機質酸

種ケイ酸カルシウム系セメントの抗菌性は，水酸化カル化物化合物の水和反応であり，この過程でケイ酸カルシシウム製剤に比較して低いと報告されている 15）。抗菌性

ウム水和物（3CaO・2SiO2・3H2O）と水酸化カルシウの高い材料は培養細胞に対する傷害性も強いとされ，こム（Ca（OH）2）の結晶が生成される 4, 5）。

れは材料の抗菌性，細胞傷害性がそのアルカリ性に基づ

練和直後の pH は 10 程度であるが，３時間後にはくためと考えられる。

12.5 に達し，強アルカリ性を示す。また，MTA 硬化体

MTA の細胞傷害性に関しては，主に培養細胞に対すを水中浸漬するとカルシウムイオンと水酸化物イオンのる in vitro 評価がなされているが，ProRoot MTA の細持続的溶出を生じ，溶液の pH が 12 程度に維持される。

胞傷害は水酸化カルシウム製剤と比較して軽度であるこ

これらの現象は MTA 硬化体からの水酸化カルシウムのとが確認されている 16）。また，各種ケイ酸カルシウム系持続的溶出によるものであり，MTA の「水酸化カルシセメントの象牙芽細胞様細胞株（MDPC-23）に対するウム徐放性材料」としての特性から，その新生硬組織形細胞傷害性も水酸化カルシウム製剤より軽度であると報成能や抗菌作用の一端を説明できる。

告されている 15）。MTA を培養細胞に作用させると細胞さらに MTA 硬化体をリン酸緩衝液あるいは疑似体液の分化・活性化が誘導される。培養歯髄細胞に作用させ中に浸漬すると，溶出するカルシウムイオンがリン酸イた場合，象牙質シアロタンパク，骨シアロタンパク，アオンと反応し，その表面にアパタイト構造を含むリン酸ルカリフォスファターゼなどの硬組織形成関連分子の発カルシウム結晶が析出することが示されており

4, 5），本材の生体親和性や硬組織誘導能との関連性が想定され現が亢進する 16）。また，血管新生関連因子 VEGF の発現が上昇することも報告されている 17）。

る。また，これらの析出物が MTA 中の小孔や象牙質とさらに，MTA を実験動物の皮下や骨内に埋入した場の界面部に沈着することで，封鎖性の向上に寄与してい合の組織反応についても，MTA が他材に比較して概ねると考えられている。

良好な生体適合性を有することが示されている 16）。皮下－2－